verwendeten Producte des Mineralreichs. 
87 
Eigenschaften, wie fettiges Anfühlen, geringe Härte (1—2), 
Unschmelzbarkeit vor dem Löthrohr, Unlöslichkeit in Säuren. 
Unter dem Mikroskop stellt er sieh als ein Aggregat von 
Blättchen dar, welche an den meisten Stollen so regellos an¬ 
geordnet und so fein sind, dass sich zwischen gekreuzten 
Nicols bei Horizontaldrehung des Präparates nicht der ge¬ 
ringste Wechsel der Lichtintensität wahrnehmen lässt. Nur 
einzelne Partien werden ihrer Hauptmasse nach gleichzeitig 
hell und dunkel in Folge paralleler Anordnung einer grösseren 
Anzahl tlieils sehr feiner, tlieils auch etwas grösserer Blättchen. 
An accessorischen Bestandteilen trifft man ganz verein¬ 
zelte Körner von opakem Erz, etwas Eisenhydroxyd, welches 
in Form zarter Häutchen die Wandungen feiner Bisse be¬ 
kleidet, und am reichlichsten kleine isotrope Körner und Kry- 
ställchen; letztere lassen sich nach ihrer sechsseitigen Be¬ 
grenzung im Querschnitt kaum anders als Granat deuten. 
Sie sind tlieils ganz farblos, tlieils enthalten sie einen un¬ 
durchsichtigen Kern, der im auffallenden Licht hell gelbbraun 
erscheint, so dass man an die sogen. Leukogranate von Auerbach 
an der Bergstrasse erinnert wird. Die Körner und Kryställ- 
chen scharen sich meist zu dicht gedrängten Häufchen und 
erzeugen derart die makroskopiseh hervortretende gelbbraune 
Marmorirung. 
Das spec. Gew. des Specksteins wurde zu 2.794 bestimmt. 
Eine von Herrn Dr. van Riesen ausgeführte Analyse er¬ 
gab die unter I. folgende Zusammensetzung, während unter 
II. die Zahlen zum Vergleich hinzugefügt sind, welche der 
für den Talk angenommenen Formel H. 2 0, 3MgO, 4Si0 2 ent¬ 
sprechen. 
• 
I. 
II. 
Kieselsäure 
63.29 
63.49 
Thonerde 
1.24 
Eisenoxyd 
0.16 
Eisenoxydul 
4.68 
Kalk 
Spur 
Magnesia 
27.13 
31.75 
W asser 
4.40 
4.76 
100.90 
100.00 
